24 
Kurt Overbeck. 
Aus den vorhergehenden Untersuchungen ist zu ersehen, 
dass das Aluminium denselben Einfluss hat wie das Bor. Da auch 
bei den Häuslerschen Legierungen beide Metalle gleiche Eigen¬ 
schaften aufweisen, so ist wohl zur Genüge erwiesen, dass wir es 
hier mit denselben wie bei den Häuslerschen Legierungen zu tun 
haben. Dazu kommt noch eine andere Analogie mit diesen, 
nämlich die Eigenschaft, dass beide durch Abschrecken von einer 
hohen Temperatur vollständig unmagnetisch gemacht werden können. 
e) Messing mit Eisen allein. 
Wenn Borax und Aluminium wirklich nur eine verstärkende 
Wirkung hatten — wie man sich eine solche zu denken hat, soll 
hier unerörtert bleiben. Darüber müssen weitere Untersuchungen 
entscheiden — so musste man noch einen Schritt weiter gehen 
können. Dann musste nämlich der Metamagnetismus auch durch 
einen grösseren Zusatz von Eisen allein zu erreichen sein. Um die 
Richtigkeit dieser Annahme zu beweisen, wurden wieder eine An¬ 
zahl von Legierungen hergestellt, von denen fünf von ein und 
derselben Grundlegierung im Porzellantiegel, die anderen im Ton¬ 
tiegel geschmolzen wurden. 
Von den genannten fünf erhielt die erste (e 1) einen Zusatz 
von 0,186 %o Eisen. Sie zeigte einen Ausschlag von —48. Der 
Zusatz war also zu gering. Er wurde daher bei der nächsten (e 2) 
verdoppelt, betrug also 0,372. Dies erwies sich als zuviel. Die 
Legierung war vollständig paramagnetisch. Es musste daher der 
Zusatz wieder verringert werden. Um Material zu sparen, wurden 
gleiche Gewichtsteile dieser beiden zu einer dritten (e 3) zusammen¬ 
geschmolzen, die somit einen Gehalt von 0,279 °/oo Eisen aufwies. 
Auch sie erwies sich noch als paramagnetisch. Der Ausschlag 
betrug + 191. Nochmals wurde die Mitte gewählt zwischen der 
ersten und der dritten und mittels der letzteren eine vierte (e 4) 
gegossen, die einen Gehalt von 0,233 °/oo Eisen hatte. Diese 
schliesslich zeigte den Metamagnetismus und zwar 
bei 7150 Gauss + 20 Ausschlag 
„ 9000 „ +21 
„ 11600 „ +18 
Zur Sicherheit wurde noch ein Guss (e 5) derselben Messing- 
Grundlegierung gemacht und zu diesem frisch 0,233 °/oo Eisen aus 
der Zink-Eisengrundlegierung hinzugesetzt. Er zeigte gleichfalls 
den erwarteten Metamagnetismus, und zwar 
164 
